{{위키데이터 속성 추적}}
{{Chembox
| Verifiedfields = changed
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 457117700
| Reference =<ref>{{저널 인용|first1 = Yoshiharu|last1 = Nishiyama|first2 = Paul|last2 = Langan|first3 = Henri|last3 = Chanzy|title = Crystal Structure and Hydrogen-Bonding System in Cellulose Iβ from Synchrotron X-ray and Neutron Fiber Diffraction|journal = J. Am. Chem. Soc.|year = 2002|volume = 124|issue = 31|pages = 9074–82|doi = 10.1021/ja0257319|pmid = 12149011}}</ref>
| ImageFile = Cellulose Sessel.svg
| ImageSize = 260px
| ImageName = Cellulose, a linear polymer of D-glucose units (two are shown) linked by β(1→4)-glycosidic bonds.
| ImageFile1 = Cellulose-Ibeta-from-xtal-2002-3D-balls.png
| ImageSize1 = 260px
| ImageName1 = Three-dimensional structure of cellulose
| IUPACName =
| OtherNames =
|Section1={{Chembox Identifiers
 | CASNo = 9004-34-6
 | ChEMBL_Ref = {{ebicite|changed|EBI}}
 | ChEMBL = 2109009
 | CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
 | EC_number = 232-674-9
 | UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}}
 | UNII = SMD1X3XO9M
 | PubChem = 14055602
 | RTECS =
 | ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|changed|chemspider}}
 | ChemSpiderID = None
 }}
|Section2={{Chembox Properties
 | Formula = ({{chem|C|6|H|10|O|5|)|''n''}}
 | MolarMass = 162.1406 g/mol per glucose unit
 | Appearance = white powder
 | Density = 1.5 g/cm<sup>3</sup>
 | Solubility = none
 | MeltingPtF = 500-518
 | MeltingPt_notes = Decomposes<ref name=PGCH/>
 }}
|Section4={{Chembox Thermochemistry
 | DeltaHf = −963,000 J/mol
 | DeltaHc = −2828,000 J/mol
 }}
| Section7={{Chembox Hazards
 | NFPA-H = 1
 | NFPA-F = 1
 | NFPA-R = 0
 | ExternalSDS =
 | AutoignitionPt = 
 | PEL = TWA 15 mg/m<sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (resp)<ref name=PGCH>{{PGCH|0110}}</ref>
 | REL = TWA 10 mg/m<sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (resp)<ref name=PGCH/>
 | IDLH = N.D.<ref name=PGCH/>
 }}
| Section8={{Chembox Related
 | OtherCompounds = [[Starch]]
 }}
}}

'''셀룰로스'''({{llang|en|cellulose}}), 또는 '''셀룰로오스'''는 수백에서 수천 개의 [[D-포도당]] 단위체들이 β(1→4) [[글리코사이드 결합]]으로 연결된 선형 사슬이 중첩된 격자형의 [[다당류]]로, [[화학식]]이 (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>n</sub> 인 [[유기 화합물]]이다.<ref name=Crawford>{{서적 인용
 | author=Crawford, R. L.
 | title=Lignin biodegradation and transformation
 | publisher=John Wiley and Sons
 | location = New York
 | year=1981
 | isbn=0-471-05743-6
}}</ref><ref>{{저널 인용
 | author=Updegraff DM
 | title=Semimicro determination of cellulose in biological materials
 | journal=Analytical Biochemistry
 | year=1969|volume=32|pages=420–424
 | doi=10.1016/S0003-2697(69)80009-6
 | pmid=5361396
 | issue=3
}}</ref> 셀룰로스는 [[녹색식물]], 다양한 형태의 [[조류 (수생 생물)|조류]] 및 [[난균류]]의 1차 [[세포벽]]의 중요한 구조적인 구성 요소이다. 어떤 종류의 [[세균]]은 셀룰로스를 분비하여 [[미생물막]]을 형성한다.<ref>{{서적 인용|last=Romeo|first=Tony|title=Bacterial biofilms|year=2008|publisher=Springer|location=Berlin|isbn=978-3-540-75418-3|pages=258–263}}</ref> 셀룰로스는 지구 상에서 가장 풍부한 [[유기 화합물]]이다.<ref name="Klemm">{{저널 인용|last=Klemm|first=Dieter|author2=Heublein, Brigitte |author3=Fink, Hans-Peter |author4= Bohn, Andreas |title=Cellulose: Fascinating Biopolymer and Sustainable Raw Material|journal=Angew. Chem. Int. Ed.|date=2005|volume=44|issue=22|doi=10.1002/anie.200460587 |pmid=15861454 |pages=3358–93}}</ref> 식물은 해마다 10<sup>14</sup> kg의 셀룰로스를 만들어내는데, 이는 지구상의 유기화합물들 중 가장 많은 양이다.<ref name="biology">Neil A. Campbell, Jane B. Reece, 《Biology 8th edition》, BenjaminCummings, 2007.11.27</ref> [[면섬유]]의 셀룰로스 함량은 90%이고, [[목재]]의 셀룰로스 함량은 40~50%이며, 건조된 삼(hemp)의 셀룰로스 함량은 약 57%이다.<ref>Cellulose. (2008). In ''[[Encyclopædia Britannica]]''. Retrieved January 11, 2008, from Encyclopædia Britannica Online.</ref><ref>[http://www.ipst.gatech.edu/faculty/ragauskas_art/technical_reviews/Chemical%20Overview%20of%20Wood.pdf Chemical Composition of Wood] {{웨이백|url=http://www.ipst.gatech.edu/faculty/ragauskas_art/technical_reviews/Chemical%20Overview%20of%20Wood.pdf |date=20181013004234 }}. ipst.gatech.edu.</ref><ref>Piotrowski, Stephan and Carus, Michael (May 2011) [http://www.biocore-europe.org/file/BIOCORE%20Multi-criteria%20evaluation%20of%20niche%20crops.pdf Multi-criteria evaluation of lignocellulosic niche crops for use in biorefinery processes] {{웨이백|url=http://www.biocore-europe.org/file/BIOCORE%20Multi-criteria%20evaluation%20of%20niche%20crops.pdf |date=20210403200802 }}. nova-Institut GmbH, Hürth, Germany.</ref>

셀룰로스는 주로 [[판지]] 및 [[종이]] 제조에 사용된다. 소량이라도 [[셀로판]], [[레이온]]과 같은 다양한 파생 상품으로 전환된다. [[에너지 작물]]의 셀룰로스를 셀룰로식 에탄올(cellulosic ethanol)과 같은 [[바이오 연료]]로 전환하는 것은 재생 가능한 연료 공급원으로 개발 중에 있다. 산업용 셀룰로스는 주로 [[펄프|목재 펄프]] 및 면섬유로부터 얻는다.<ref name="Klemm"/>

일부 동물들 특히 [[반추동물]]과 [[흰개미]]는 [[여정편모충속]](''Trichonympha'') 세균과 같은 장에서 [[공생]]하는 미생물의 도움으로 셀룰로스를 [[소화]]할 수 있다. 사람의 경우 셀룰로스는 불용성 [[식이 섬유]]의 소화가 되지 않는 성분으로 대변을 위한 [[친수성]] 팽창제 역할을 하며, 잠재적으로 [[배변]] 작용을 돕는다. 소화시 장의 내벽을 기계적으로 자극하여 [[윤활제]]를 분비하게 만들어 통과를 돕는다. 이렇게 작용하는 셀룰로스는 섬유소라고 부른다.<ref>Taiz, Lincoln, Zeiger, Eduardo, 《Plant Physiology 4th Edition》, Sinauer Associates, 2006.07.01</ref>

== 역사 ==
셀룰로스는 1838년 프랑스의 화학자 [[앙셀름 파얜]]에 의해서 발견되었는데, 그는 식물 물질로부터 셀룰로스를 분리하고, 셀룰로스의 화학식을 결정했다.<ref name=Crawford /><ref>Payen, A. (1838) "Mémoire sur la composition du tissu propre des plantes et du ligneux" (Memoir on the composition of the tissue of plants and of woody [material]), ''Comptes rendus'', vol. 7, pp. 1052–1056. Payen added appendices to this paper on December 24, 1838 (see: ''Comptes rendus'', vol. 8, p. 169 (1839)) and on February 4, 1839 (see: ''Comptes rendus'', vol. 9, p. 149 (1839)). A committee of the French Academy of Sciences reviewed Payen's findings in : Jean-Baptiste Dumas (1839) "Rapport sur un mémoire de M. Payen, relatif à la composition de la matière ligneuse" (Report on a memoir of Mr. Payen, regarding the composition of woody matter), ''Comptes rendus'', vol. 8, pp. 51–53. In this report, the word "cellulose" is coined and author points out the similarity between the empirical formula of cellulose and that of "dextrine" (starch). The above articles are reprinted in: Brongniart and Guillemin, eds., ''Annales des sciences naturelles'' ..., 2nd series, vol. 11 (Paris, France: Crochard et Cie., 1839), [https://books.google.com/books?id=VDRsFWwgUo4C&pg=PA21&lpg=PA21 pp. 21–31].</ref><ref name="Young">{{서적 인용
| last = Young
| first = Raymond
| title = Cellulose structure modification and hydrolysis
| publisher = Wiley
| location = New York
| year = 1986
| isbn = 0-471-82761-4}}</ref> 셀룰로스는 1870년에 하야트 제조회사(Hyatt Manufacturing Company)에 의해 최초의 성공적인 [[열가소성 플라스틱]]인 [[셀룰로이드]]를 생산하는데 사용되었다. 셀룰로스로부터 [[레이온]](인조 [[견사]])의 생산은 1890년대에 시작되었고, [[셀로판]]은 1912년에 발명되었다. [[헤르만 슈타우딩거]]는 1920년에 셀룰로스의 중합체 구조를 결정했다. 셀룰로스는 1992년에 시로 고바야시(Shiro Kobayashi)와 신이치로 쇼다(Shin‐ichiro Shoda)에 의해 화학적으로 합성(생물학적 효소를 사용하지 않고)되었다.<ref>{{저널 인용|last=Kobayashi|first=Shiro|author2=Kashiwa, Keita |author3=Shimada, Junji |author4=Kawasaki, Tatsuya |author5= Shoda, Shin-ichiro |title=Enzymatic polymerization: The first in vitro synthesis of cellulose via nonbiosynthetic path catalyzed by cellulase|journal=Makromolekulare Chemie. Macromolecular Symposia|year=1992|volume=54–55|issue=1|pages=509–518|doi=10.1002/masy.19920540138}}</ref>

[[파일:Plant cell wall diagram-en.svg|섬네일|식물 세포의 [[세포벽]]에서 셀룰로스와 다른 [[다당류]]들의 배열]]

== 구조와 특성 ==
셀룰로스는 무미, 무취이며, 20~30도의 접촉각을 가진 [[친수성]]이며,<ref>{{서적 인용|title=Vacuum deposition onto webs, films, and foils|editor=Bishop, Charles A. |year=2007|isbn=0-8155-1535-9|url=https://books.google.com/books?id=vP9E3z7o6iIC&pg=PA165|page=165}}</ref> [[물]]과 대부분의 유기 [[용매]]에 불용성이며 [[카이랄성 (화학)|카이랄성]]이고 [[생분해]]성이다. 셀룰로스는 2016년에 467 °C에서 녹는 것으로 밝혀졌다.<ref name=Dauenhauer>{{저널 인용|last1=Dauenhauer|first1=Paul|last2=Krumm|first2=Christoph|last3=Pfaendtner|first3=Jim|title=Millisecond Pulsed Films Unify the Mechanisms of Cellulose Fragmentation|journal=Chemistry of Materials|volume=28|page=0001|year=2016|doi=10.1021/acs.chemmater.6b00580|issue=1}}</ref> 셀룰로스는 고온에서 농축된 무기산으로 처리함으로써 포도당 단위체로 화학적으로 분해될 수 있다.<ref>{{저널 인용|last1=Wymer|first1=Charles E.|title=Ethanol from lignocellulosic biomass: Technology, economics, and opportunities|journal=Bioresource Technology|date=1994|volume=50|issue=1|page=5|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0960852494902143|accessdate=28 October 2016|doi=10.1016/0960-8524(94)90214-3}}</ref>

셀룰로스는 [[D-포도당|β-D-포도당]]들의 1번 [[탄소]](C-1)와 4번 탄소(C-4)가 β(1→4) [[글리코사이드 결합]]을 통해 결합된 선형 구조를 이루며 포도당 [[단위체]]가 번갈아가며 뒤집힌 모습을 띤다. 이러한 결합 모티프는 [[녹말]]과 [[글리코젠]]에 존재하는 α(1→4) 글리코사이드 결합과 대조된다. 이러한 구조로 인해 평행한 셀룰로스 분자들이 근접한 3번 탄소(C-3)와 6번 탄소(C-6)의 [[하이드록시기]] 사이에 [[수소 결합]]이 형성되어 선형 사슬로 존재하게 된다. 이러한 셀룰로스 분자의 선형 사슬이 약 80개가 모여 생물체 내 기능적 단위체인 셀룰로스 미세섬유(microfibril)를 형성한다.<ref name="biology" /> 셀룰로스는 곧은 사슬 중합체이다. 녹말과는 달리 꼬임이나 분지가 일어니지 않으며, 분자는 포도당 잔기의 적도면의 입체구조에 의해 연장된 다소 뻣뻣한 막대 모양의 입체 구조를 채택한다. 셀룰로스 사슬에서 포도당에 있는 여러 개의 하이드록시기는 같은 사슬 내 또는 이웃 사슬에 있는 산소 원자와 [[수소 결합]]을 형성하여, 사슬들을 나란히 고정시켜 높은 [[인장 강도]]를 갖는 미세섬유를 형성하도록 한다. 이것은 셀룰로스 미세섬유가 다당류 매트릭스에 맞물리는 [[세포벽]]에 인장 강도를 부여한다. 셀룰로스 미세섬유의 길이나 너비는 식물의 종류에 따라 달라지는데, [[육상식물]]의 경우 2~5nm 정도의 너비를 보이는데 비해 [[새|조류]]의 경우 폭이 20nm 에 이르며 육상식물에서보다 훨씬 더 질서정연한 구조를 갖는다.<ref>Sturcova et al. 2004</ref>

[[파일:1,4-glycosidic Cellulose V1.svg|섬네일|right|450px|β(1→4) 글리코사이드 결합, 선택된 수소 결합은 파란색 점선으로 표시되어 있다.]]
[[파일:Cotton.JPG|섬네일|[[면섬유]]는 [[다당류]]의 90%이상이 셀룰로스인 가장 순수한 천연의 셀룰로스이다.]]
녹말과 비교하여 셀룰로스는 훨씬 더 결정성이다. 녹말은 물에서 60~70 °C 이상으로 가열될 때(요리와 같이) 결정질에서 [[비결정질 고체|비결정질]]로 바뀌는 반면에 셀룰로스는 물에서 비결정질로 되기 위해 320 °C의 온도와 25 M[[파스칼 (단위)|Pa]]의 압력이 필요하다.<ref name=Deguchi>{{저널 인용|last1=Deguchi|first1=Shigeru|last2=Tsujii|first2=Kaoru|last3=Horikoshi|first3=Koki|title=Cooking cellulose in hot and compressed water|journal=Chemical Communications|page=3293|year=2006|doi=10.1039/b605812d|issue=31}}</ref>

셀룰로스의 몇 가지 다른 결정질 구조가 알려져 있으며, 이는 셀룰로스 가닥 사이와 가닥 내의 수소 결합의 위치에 따라 달라진다. 천연의 셀룰로스는 I<sub>α</sub> 구조와 I<sub>β</sub> 구조를 갖는 셀룰로스 I이다. 세균과 조류가 생성하는 셀룰로스는 I<sub>α</sub> 가 풍부하고, 고등 식물의 셀룰로스는 주로 I<sub>β</sub> 로 구성된다. 재생 셀룰로스 섬유의 셀룰로스는 셀룰로스 II이다. 셀룰로스 I의 셀룰로스 II 로의 전환은 비가역적이며, 이는 셀룰로스 I 이 [[준안정]]적이며, 셀룰로스 II 가 안정하다는 것을 나타낸다. 다양한 화학적 처리로 셀룰로스 III 및 셀룰로스 IV 구조를 생성할 수 있다.<ref>[http://www.cermav.cnrs.fr/glyco3d/lessons/cellulose/index.html Structure and morphology of cellulose] {{웹아카이브 |url=https://web.archive.org/web/20090426122947/http://www.cermav.cnrs.fr/glyco3d/lessons/cellulose/index.html |date=April 26, 2009 }} by Serge Pérez and William Mackie, CERMAV-[[CNRS]], 2001. Chapter IV.</ref>

셀룰로스의 많은 특성들은 셀룰로스 사슬의 길이나 중합도, 하나의 중합체 분자를 구성하는 포도당 단위체의 수에 의존한다. [[목재]] [[펄프]]의 셀룰로스는 300~1,700개의 [[포도당]] 단위체로 구성된 사슬 길이를 갖는다. [[면화]], 기타 식물 섬유, [[세균]]의 셀룰로스는 800~10,000개의 포도당 단위체로 구성된 사슬 길이를 갖는다.<ref name="Klemm"/> 셀룰로스의 분해로 인해 매우 짧은 사슬 길이를 갖는 분자는 셀로덱스트린으로 알려져 있다. 긴 사슬의 셀룰로스와는 달리, 셀로덱스트린은 일반적으로 물과 유기 용매에 용해된다.

셀룰로스는 44.44%의 [[탄소]], 6.17%의 [[수소]], 49.39%의 [[산소]]를 함유한다. 셀룰로스의 [[화학식]]은 (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)n 이고, 여기서 n은 중합도이며, [[포도당]] 잔기의 수를 나타낸다.<ref>{{웹 인용 |url=https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9789400768970-c2.pdf |제목=Chapter 2: Chemical Composition and Structure of Natural Lignocellulose |확인날짜=2019-01-21 |archive-date=2017-10-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171031013225/http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9789400768970-c2.pdf |url-status=dead }}</ref>

식물로부터 유래된 셀룰로스는 일반적으로 [[헤미셀룰로스]], [[리그닌]], [[펙틴]] 및 다른 물질들과의 혼합물로 발견되며, 세균의 셀룰로스는 상당히 순수하고, 더 높은 수분 함량을 갖고 있고, 보다 긴 사슬 길이로 인해 인장 강도가 더 크다.<ref name="Klemm"/>

셀룰로스는 슈바이처 시약, 큐프리에틸렌다이아민(cupriethylenediamine, CED), 카드뮴에틸렌다이아민(cadmiumethylenediamine, Cadoxen), N-메틸모르폴린 N-옥사이드, [[염화 리튬]]/다이메틸아세트아마이드에 용해된다.<ref>{{서적 인용|last1= Stenius |first1= Per |title= Forest Products Chemistry |series= Papermaking Science and Technology |volume=Vol. 3 |year= 2000 |publisher= Fapet OY |location= Finland |isbn= 952-5216-03-9 |page= 35 |chapter=Ch. 1}}</ref> 이것은 용해된 펄프로부터 재생 셀룰로스(예: 비스코스 및 [[셀로판]])를 생성하는데 사용된다. 또한 셀룰로스는 많은 종류의 이온성 액체에 용해된다.<ref>{{저널 인용|title= Ionic liquid processing of cellulose|journal=Chemical Society Reviews |volume=41 |issue=4 |pages=1519–37 |doi=10.1039/C2CS15311D |pmid=22266483 |year=2012 |last1=Wang |first1=Hui |last2=Gurau |first2=Gabriela |last3=Rogers |first3=Robin D. }}</ref>

셀룰로스는 결정성 및 비결정성 부위로 구성된다. 강산으로 처리함으로써, 비결정성 부위가 분해될 수 있고, 이로 인해 많은 바람직한 특성을 가진 새로운 물질인 나노셀룰로스를 생성할 수 있다.<ref>{{저널 인용|year=2011|title=Chemistry and applications of nanocrystalline cellulose and its derivatives: A nanotechnology perspective|journal=The Canadian Journal of Chemical Engineering|volume=89|issue=5|pages=1191–1206|url=http://www.arboranano.ca/pdfs/Chemistry%20and%20applications%20of%20nanocrystalline%20cellulose%20and%20its%20derivatives%20A%20nanotechnology%20perspective-2011.pdf|author1=Peng, B. L.|author2=Dhar, N.|author3=Liu, H. L.|author4=Tam, K. C.|doi=10.1002/cjce.20554|확인날짜=2019-01-21|보존url=https://web.archive.org/web/20161024021059/http://www.arboranano.ca/pdfs/Chemistry%20and%20applications%20of%20nanocrystalline%20cellulose%20and%20its%20derivatives%20A%20nanotechnology%20perspective-2011.pdf|보존날짜=2016-10-24|url-status=dead}}</ref> 최근에 나노셀루로스는 우수한 열적, 기계적 특성을 가진 나노복합체를 생성하기 위해 바이오 기반의 [[중합체]] 매트릭스에 필러층으로 사용되었다.<ref>{{저널 인용| last1 = Pranger | first1 = L. | last2 = Tannenbaum | first2 = R. | doi = 10.1021/ma8020213 | title = Biobased Nanocomposites Prepared by in Situ Polymerization of Furfuryl Alcohol with Cellulose Whiskers or Montmorillonite Clay | journal = Macromolecules | volume = 41 | issue = 22 | pages = 8682–8687 | year = 2008 | pmid = | pmc = }}</ref>

== 가공 ==
=== 분석 ===
셀룰로스 함유 물질을 고려할 때, 20 °C에서 17.5% [[수산화 나트륨]] 용액에 용해되지 않는 탄수화물 부분은 α-셀룰로스이며, 이는 진정한 셀룰로스이다. 추출물의 산성화는 β-셀룰로스를 침전시킨다. 염기에 용해되지만 산으로 침전되지 않는 부분은 γ-셀룰로스이다.

셀룰로스는 1969년 업드그라프(Updegraff)가 기술한 방법을 사용하여 분석될 수 있는데, 여기서 섬유질은 [[리그닌]], [[헤미셀룰로스]], [[자일로산]]을 제거하기 위해 [[아세트산]] 및 [[질산]]에 용해된다. 생성된 셀룰로스는 [[황산]]에서 [[안트론]]과 반응할 수 있다. 생성된 착색 화합물을 약 635 [[나노미터|nm]] 파장에서 [[분광광도법]]으로 분석한다.

또한 셀룰로스는 산성 세제 섬유와 산성 세제 리그닌의 차이로 나타난다.

또한 발광 접합된 올리고티오펜(oligothiophene)은 형광 현미경 또는 형광분석법을 사용하여 셀룰로스를 검출하는데 사용될 수도 있다.<ref>{{저널 인용|last1=Choong|first1=Ferdinand X.|last2=Bäck|first2=Marcus|last3=Steiner|first3=Svava E.|last4=Melican|first4=Keira|last5=Nilsson|first5=K. Peter R.|last6=Edlund|first6=Ulrica|last7=Richter-Dahlfors|first7=Agneta|title=Nondestructive, real-time determination and visualization of cellulose, hemicellulose and lignin by luminescent oligothiophenes|journal=Scientific Reports|date=19 October 2016|volume=6|page=35578|doi=10.1038/srep35578|pmid=27759105|url=http://www.nature.com/articles/srep35578|accessdate=19 October 2016}}</ref>

=== 생합성 ===
식물에서 셀룰로스는 로제트 말단 복합체(rosette terminal complexes, RTCs)에 의해 [[세포막]]에서 합성된다. 로제트 말단 복합체는 개개의 셀룰로스 사슬을 합성하는 [[셀룰로스 생성효소]](cellulose synthase)를 포함하는 약 25 [[나노미터|nm]] 직경의 헥사머 단백질 구조이다.<ref>{{저널 인용|doi=10.2307/3871010|last1=Kimura|first1=S|last2=Laosinchai|first2=W|last3=Itoh|first3=T|last4=Cui|first4=X|last5=Linder|first5=CR|last6=Brown Jr|first6=RM|title=Immunogold labeling of rosette terminal cellulose-synthesizing complexes in the vascular plant vigna angularis|journal=The Plant Cell|volume=11|issue=11|pages=2075–86|year=1999|pmid=10559435|pmc=144118|jstor=3871010}}</ref> 각각의 로제트 말단 복합체는 [[세포막]]에 떠 있고, [[세포벽]]으로 미세섬유(microfibril)를 회전시킨다.

로제트 말단 복합체는 미지의 [[화학양론]]에서 CesA 유전자에 의해 발현되는 적어도 세 가지 다른 셀룰로스 생성효소를 포함한다.<ref>{{저널 인용|last1=Taylor|first1=N. G.|title=Interactions among three distinct CesA proteins essential for cellulose synthesis|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=100|pages=1450–1455|year=2003|doi=10.1073/pnas.0337628100|issue=3|pmid=12538856|pmc=298793}}</ref> CesA 유전자의 분리된 세트는 1차 세포벽 및 2차 세포벽의 [[생합성]]에 관여한다. CesA 상과(superfamily)에는 약 7개의 아과(subfamily)가 있는 것으로 알려져 있다. 셀룰로스 생성효소는 UDP-포도당을 사용하여 β(1→4) 글리코사이드 결합으로 연결된 셀룰로스를 생성한다.<ref name=richmond2000>{{저널 인용|last1=Richmond|first1=Todd A|last2=Somerville|first2=Chris R|title=The Cellulose Synthase Superfamily|journal=Plant Physiology|date=October 2000|volume=124|issue=2|pages=495–498| doi=10.1104/pp.124.2.495|pmid=11027699|url=http://www.plantphysiol.org/content/124/2/495.short|accessdate=14 December 2014|pmc=1539280}}</ref>

셀룰로스 합성은 사슬의 개시와 신장이 필요하며, 두 과정은 별개이다. CesA 글루코실트랜스퍼레이스(CesA glucosyltransferase)는 [[스테로이드]] 프라이머, β-시토스테롤-β-글루코사이드(β-sitosterol-β-glucoside), [[UDP-포도당]]을 사용하여 셀룰로스 중합을 개시한다.<ref>{{저널 인용|last1=Peng|first1=L|last2=Kawagoe|first2=Y|last3=Hogan|first3=P|last4=Delmer|first4=D|title=Sitosterol-beta-glucoside as primer for cellulose synthesis in plants|journal=Science|volume=295|issue=5552|pages=147–50|year=2002|pmid=11778054|doi=10.1126/science.1064281}}</ref> 셀룰로스 생성효소는 UDP-포도당 전구체를 사용하여 성장하는 셀룰로스 사슬을 신장시킨다. [[셀룰레이스]]는 성숭한 사슬에서 프라이머를 잘라내는 기능을 갖고 있다.

셀룰로스는 [[미삭동물]](tunicate)에 의해 특히 [[해초강]]에서 합성된다(셀룰로스는 역사적으로 "tunicine (tunicin)"으로 불렸었다).<ref>{{저널 인용|author=Endean, R|url=https://journals.biologists.com/jcs/article-pdf/s3-102/57/107/1458802/107.pdf |title=The Test of the Ascidian, ''Phallusia mammillata''|journal= Quarterly Journal of Microscopical Science|volume=102|issue=1|pages=107–117|year= 1961}}</ref>

=== 분해 (효소적 분해) ===
셀룰로스의 분해는 셀룰로스를 [[셀로덱스트린]]이라 불리는 작은 [[다당류]]로 분해하거나 포도당 단위체로 완전하게 분해하는 과정으로 [[가수분해]] 하는 반응이다. 셀룰로스 분자들은 서로 강하게 결합하고 있기 때문에, 셀룰로스 분해는 다른 다당류의 분해와 비교했을 때 상대적으로 힘들다.<ref>{{저널 인용|year=2014|doi=10.1036/1097-8542.118200|author1=Barkalow, David G.  |author2=Whistler, Roy L.|title=Cellulose|journal=AccessScience}}</ref> 그러나 이 과정은 이온성 액체와 같은 적절한 용매에서 크게 강화될 수 있다.<ref name="Synthesis of glucose esters from cellulose in ionic liquids">{{저널 인용|last=Ignatyev|first=Igor|author2=Doorslaer, Charlie Van |author3=Mertens, Pascal G.N. |author4=Binnemans, Koen |author5=Vos, Dirk. E. de |journal=Holzforschung|year=2011|volume=66|issue=4|pages=417–425|title=Synthesis of glucose esters from cellulose in ionic liquids|doi=10.1515/hf.2011.161|url=https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/321763}}</ref>

대부분의 포유류들은 셀룰로스와 같은 식이 섬유를 소화할 수 있는 능력이 제한되어 있다. [[소]]와 [[양]] 같은 일부 [[반추동물]]들은 제일위(rumen)에서 [[공생]]하는 [[혐기성 생물|혐기성]] 세균(''Cellulomonas'' 와 같은)을 포함하고 있으며, 이러한 [[세균]]은 셀룰로스를 분해할 수 있는 [[셀룰레이스]]라고 불리는 [[효소]]를 생산한다. 반추동물의 분해 산물들은 세균의 증식을 위해 사용된다. 세균 덩어리는 나중에 반추동물의 [[소화계통|소화계]]([[위 (해부학)|위]]와 [[소장 (해부학)|소장]])에서 소화된다. 말들은 셀룰로스를 소화시키기 위해 셀룰레이스를 생산하는 공생 세균을 통해 후장(後腸, hindgut)에서 [[발효]]시켜 셀룰로스를 먹이로 이용한다. 이와 유사하게 어떤 [[흰개미]]들은 후장에 셀룰레이스를 생산하는 특정 편모성 [[원생동물]]을 포함하는 반면 다른 흰개미들은 세균을 포함하거나 셀룰레이스를 생성할 수 있다.<ref>{{저널 인용|title=Hidden cellulases in termites: revision of an old hypothesis|journal=Biology Letters|volume=3|pages=336–339|doi=10.1098/rsbl.2007.0073|date=22 June 2007|author8=Tokuda, Gaku and Hirofumi Watanabe|issue=3|pmid=17374589|last1=Tokuda|first1=G|last2=Watanabe|first2=H|pmc=2464699}}</ref>

셀룰로스의 [[글리코사이드 결합]]을 분해하는데 사용되는 효소는 내부에 작용하는 셀룰레이스와 외부에 작용하는 글루코시데이스를 포함하는 글리코시데이스이다. 이러한 효소는 일반적으로 독케린(dockerin)과 탄수화물 결합 모듈을 모함할 수 있는 다효소 복합체(multienzyme complex)의 일부로 분비된다.<ref name=Bras>{{저널 인용
| volume = 108
| issue = 11
| last = Brás
| first = Natércia
| title = Carbohydrate Binding Modules from family 11: Understanding the binding mode of polysaccharides
| journal = International Journal of Quantum Chemistry
| year = 2008
| doi = 10.1002/qua.21755
| pages = 2030–2040
}}</ref>

=== 분해 (열분해) ===
350&nbsp;°C 이상의 온도에서 셀룰로스는 [[열분해]]되어 고체 탄화물질, 증기, [[에어로졸]], [[이산화 탄소]]와 같은 가스로 분해된다.<ref>{{저널 인용|author1=Mettler, Matthew S. |author2=Vlachos, Dionisios G. |author3=Dauenhauer, Paul J. |title=Top Ten Fundamental Challenges of Biomass Pyrolysis for Biofuels|journal=Energy & Environmental Science |volume=5 |issue=7 |pages=7797 |doi=10.1039/C2EE21679E |year=2012 }}</ref> 바이오 오일이라고 불리는 액체로 응축되는 증기의 최대 수율은 500&nbsp;°C에서 얻어진다.<ref>{{저널 인용|title=Overview of Applications of Biomass Fast Pyrolysis Oil|journal=Energy & Fuels |volume=18 |issue=2 |pages=590–598 |publisher= Energy & Fuels, American Chemical Society|doi=10.1021/ef034067u |year=2004 |last1 = Czernik|first1 = S.|last2=Bridgwater |first2=A. V. }}</ref>

반결정성 셀룰로스 중합체는 열분해 온도(350~600&nbsp;°C)에서 몇 초 내에 반응한다. 이러한 변환은 단 몇 분의 1초 동안 존재하는 액체(중간 액체 셀룰로스(intermediate liquid cellulose) 또는 용융 셀룰로스(molten cellulose)라고 부름)과 함께 고체-액체-기체- 전이를 통해 일어나는 것으로 나타났다.<ref>{{저널 인용|doi=10.1039/B915068B  |title=Reactive Boiling of Cellulose for Integrated Catalysis through an Intermediate Liquid|journal=Green Chemistry|volume=11|issue=10|pages=1555|year=2009|last1=Dauenhauer|first1=Paul J.|last2=Colby|first2=Joshua L.|last3=Balonek|first3=Christine M.|last4=Suszynski|first4=Wieslaw J.|last5=Schmidt|first5=Lanny D.}}</ref> 글리코사이드 결합의 분해는 용융물을 포함하는 2~7개의 [[단위체]]로 구성된 짧은 셀룰로스 사슬을 생성한다. 중간 액체 셀룰로스의 증기 버블링은 용융물로부터 유도된 짧은 사슬 무수물 올리고머로 이루어진 에어로졸을 생성한다.<ref>{{저널 인용|title=Aerosol Generation by Reactive Boiling Ejection of Molten Cellulose|journal= Energy & Environmental Science|volume= 4|issue= 10|pages= 4306|publisher= Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry|doi=10.1039/C1EE01876K |year= 2011|last1= Teixeira|first1= Andrew R.|last2= Mooney|first2= Kyle G.|last3= Kruger|first3= Jacob S.|last4= Williams|first4= C. Luke|last5= Suszynski|first5= Wieslaw J.|last6= Schmidt|first6= Lanny D.|last7= Schmidt|first7= David P.|last8= Dauenhauer|first8= Paul J.|url= http://works.bepress.com/paul_dauenhauer/5}}</ref>

용융된 셀룰로스의 계속적인 분해는 1차 반응을 통해 레보글루코산, [[퓨란|푸란]], 피란, 약한 산화제 및 가스와 같은 같은 휘발성 화합물을 생성한다.<ref>{{저널 인용|title=Revealing pyrolysis chemistry for biofuels production: Conversion of cellulose to furans and small oxygenates|journal=Energy Environ. Sci. |volume=5 |pages=5414–5424 |doi=10.1039/C1EE02743C |year=2012 |last1=Mettler |first1=Matthew S. |last2=Mushrif |first2=Samir H. |last3=Paulsen |first3=Alex D. |last4=Javadekar |first4=Ashay D. |last5=Vlachos |first5=Dionisios G. |last6=Dauenhauer |first6=Paul J. |url=http://works.bepress.com/paul_dauenhauer/6 }}</ref> 두꺼운 셀룰로스 시료 내에서 레보글루코산과 같은 휘발성 화합물은 피란 및 [[글리콜알데하이드]]와 같은 약한 산화제를 포함한 휘발성 산물과 2차 반응을 일으킨다.<ref>{{저널 인용|title=Pyrolytic Conversion of Cellulose to Fuels: Levoglucosan Deoxygenation via Elimination and Cyclization within Molten Biomass|journal=Energy & Environmental Science |volume=5 |issue=7 |pages=7864 |doi=10.1039/C2EE21305B |year=2012 |last1=Mettler |first1=Matthew S. |last2=Paulsen |first2=Alex D. |last3=Vlachos |first3=Dionisios G. |last4=Dauenhauer |first4=Paul J. }}</ref>

== 헤미셀룰로스 ==
{{본문|헤미셀룰로스}}
[[헤미셀룰로스]]는 [[육상식물]] [[바이오매스]]의 약 20%를 차지하는 셀룰로스와 관련된 [[다당류]]이다. 셀룰로스와는 대조적으로 헤미셀룰로스는 [[포도당]], 특히 [[자일로스]] 뿐만 아니라 [[만노스]], [[갈락토스]], [[람노스]] 및 [[아라비노스]]를 포함한 여러 당류들로부터 유래된다. 헤미셀룰로스는 500~3,000개의 당 단위체의 짧은 사슬로 구성된다.<ref name="pmid22874093">{{저널 인용| author=Gibson LJ | title=The hierarchical structure and mechanics of plant materials | journal= Journal of the Royal Society Interface | volume=9 | issue=76 | year=2013 | pages=2749–2766 | pmc=3479918 | pmid=22874093 | doi=10.1098/rsif.2012.0341}}</ref> 게다가 헤미셀룰로스는 분지형인 반면 셀룰로스는 비분지형이다.

== 유도체 ==
셀룰로스의 [[하이드록시기]](-OH)는 부분적으로 또는 완전하게 다양한 [[시약]]과 반응하여 주로 셀룰로스 에스터 및 셀룰로스 에터와 같은 유용한 특성을 갖는 유도체들을 생성할 수 있다. 원칙적으로 현재의 산업 관행에서 항상 그렇지는 않지만, 셀룰로스 중합체는 재생가능한 자원이다.

[[에스터]] 유도체는 다음과 같다.

{| class="wikitable"
|-
! 셀룰로스 에스터 !! 시약 !! 예시 !! 시약 !! R 기
|-
| rowspan=5 | 유기 에스터
| rowspan=5 | 유기산
| 셀룰로스 아세테이트 ||[[아세트산]]과 아세트산 무수물 || H or -(C=O)CH<sub>3</sub>
|-
| 셀룰로스 트라이아세테이트 || 아세트산과 아세트산 무수물 || -(C=O)CH<sub>3</sub>
|-
| 셀룰로스 프로피오네이트 || 프로피온산 || H or -(C=O)CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>
|-
| 셀룰로스 아세테이트 프로피오네이트 (CAP)|| 아세트산과 프로피온산 || H or -(C=O)CH<sub>3</sub> or -(C=O)CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>
|-
| 셀룰로스 아세테이트 뷰티레이트 (CAB)|| 아세트산과 [[뷰티르산]]|| H or -(C=O)CH<sub>3</sub> or -(C=O)CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>
|-
| rowspan=2 | 무기 에스터
| rowspan=2 | 무기산
|[[나이트로셀룰로스]]||[[질산]] 또는 다른 강력한 나이트로화제 || H or -NO<sub>2</sub>
|-
| 황산 셀룰로스 ||[[황산]] 또는 다른 강력한 sulfuring agent || H or -SO<sub>3</sub>H
|}

셀룰로스 아세테이트 및 셀룰로스 트라이아세테이트는 다양한 용도를 갖는 필름 및 섬유 형성 재료이다. 나이트로셀룰로스는 처음에는 폭발물로 사용되었으며 초기 필름 형성 물질이었다. [[장뇌]]와 함께 나이트로셀룰로스는 [[셀룰로이드]]를 제공할 수 있다.

[[에터]] 유도체는 다음과 같다.

{| class="wikitable"
|-
! 셀룰로스 에터 !! 시약 !! 예시 !! 시약 !! R 기 = H 또는 !! 물에 대한 용해도 !! 활용 !![[E 번호]]
|-
| rowspan=3 | 알킬
| rowspan=3 |[[할로알케인]]
| 메틸셀룰로스 || 클로로메테인 || -CH<sub>3</sub> || 찬물에 용해됨 ||  || E461
|-
| 에틸셀룰로스 || 클로로에테인 || -CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || 물에 불용성 || 코팅, 잉크, 바인더 및 제어 방출 약물 정제에 사용되는 상업용 열가소성 수지 || E462
|-
| 에틸메틸셀룰로스 || 클로로메테인과 클로로에테인 || -CH<sub>3</sub> or -CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> ||  ||  || E465
|-
| rowspan=5 | 하이드록시알킬
| rowspan=5 |[[에폭시드]]
| 하이드록시에틸셀룰로스 ||[[산화 에틸렌]]|| -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH || 찬물과 뜨거운 물에 용해됨 || 겔화제 및 증점안정제 || 
|-
| 하이드록시프로필셀룰로스 (HPC) || 산화 프로필렌 || -CH<sub>2</sub>CH(OH)CH<sub>3</sub> || 찬물에 용해됨 ||  || E463
|-
| 하이드록시에틸메틸셀룰로스 || 클로로메테인과 산화 에틸렌 || -CH<sub>3</sub> or -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH || 찬물에 용해됨 || 셀룰로스 필름의 제조 || 
|-
|[[하이드록시프로필메틸셀룰로스]] (HPMC) || 클로로메테인과 산화 프로필렌 || -CH<sub>3</sub> or -CH<sub>2</sub>CH(OH)CH<sub>3</sub> || 찬물에 용해됨 || 점도 조절제, 겔화제, 발포제, 결합제 || E464
|-
| 에틸하이드록시에틸셀룰로스 || 클로로에테인과 산화 에틸렌 || -CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> or—CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH ||  ||  || E467
|-
| 카복시알킬 || 할로젠화 카복실산 || 카복시메틸셀룰로스 (CMC) ||[[클로로아세트산]]|| -CH<sub>2</sub>COOH || 찬물과 뜨거운 물에 용해됨 || 종종 [[나트륨]][[염]]으로 카복시메틸셀룰로스 나트륨(NaCMC)을 사용함 || E466
|}

카복시메틸셀룰로스 나트륨은 제약 제제의 부형제로 사용되기 위한 크로스카멜로스 나트륨(E468)을 제공하기 위해 가교를 형성할 수 있다.

== 활용 ==
[[파일:Cellulose strand.svg|섬네일|셀룰로스 분자들 사이와 분자들 내에 [[수소 결합]](점선)을 보여주는 셀룰로스(I<sub>&alpha;</sub> 입체 구조)의 가닥]]
{{참고|펄프}}

산업용 셀룰로스는 주로 [[펄프|목재 펄프]] 및 [[면화]]에서 얻어진다.<ref name="Klemm"/> 크라프트법(kraft process)은 식물 물질의 주요 성분인 [[리그닌]]과 셀룰로스를 분리하는 공정이다.

* 종이 제품: 셀룰로스는 [[종이]], [[판지]], 카드 스톡(card stock)의 주요 성분이다.
* 섬유: 셀룰로스는 [[면섬유|면]], [[리넨]] 및 다른 식물 섬유로 만든 직물의 주요 성분이다. 셀룰로스는 20세기 초부터 직물에 사용되어 온 중요한 섬유인 [[레이온]]으로 변환될 수 있다. [[셀로판]]과 레이온 모두 "재생 셀룰로스 섬유"로 알려져 있다. 이들은 화학 구조에서 셀룰로스와 동일하며, 보통 비스코스를 통해 펄프를 용해시켜 만든다. 보다 최근에 환경 친화적인 방법으로 레이온을 만드는 방법은 라이오셀법(Lyocell process)이다.
* 소모품: 마이크로크리스탈린셀룰로스(E460i)와 분말셀룰로스(E460ii)는 약물 정제에서 비활성 부형제로 사용되며,<ref>
{{서적 인용
| isbn = 978-0-8247-8210-8| page = 210
| last = Weiner
| first = Myra L.
| author2=Kotkoskie, Lois A.
| title = Excipient Toxicity and Safety
| year = 2000|place=New York
| publisher =  Dekker}}</ref> 다양한 수용성 셀룰로스 유도체인 E 번호 E461~E469는 가공식품에서 유화제, 증점안정제 및 안정제로 사용된다. 예를 들어 셀룰로스 분말은 포장된 치즈의 고화(固化)를 방지하기 위해 사용된다. 셀룰로스는 일부 식품에 자연적으로 존재하며 제조된 식품의 부피와 질감을 위해 첨가제로 사용되는 소화가 되지 않는 성분으로 잠재적으로 [[배변]] 활동을 돕는데 기여한다.<ref>{{저널 인용|pmc=3614039|year=2011|author1=Dhingra|first1=D|title=Dietary fibre in foods: A review|journal=Journal of Food Science and Technology|volume=49|issue=3|pages=255–266|last2=Michael|first2=M|last3=Rajput|first3=H|last4=Patil|first4=R. T.|doi=10.1007/s13197-011-0365-5|pmid=23729846}}</ref>
* 과학: 셀룰로스는 실험실에서 박층 [[크로마토그래피]]의 고정상으로 사용된다. 셀룰로스 섬유는 또한 액체 [[여과]]에도 사용되며, 때로는 [[규조토]] 또는 다른 여과 매체와 조합하여 비활성 물질의 여과대를 만드는데 이용된다.
* 에너지 작물: {{본문|에너지 작물}} 비식용 에너지 작물의 주된 가연성 성분은 셀룰로스이며, [[리그닌]]은 그 다음이다. 비식용 에너지 작물은 식용 에너지 작물([[녹말]] 성분이 많음)보다 더 많은 가용 에너지를 생산하지만, 여전히 농업 용지와 수자원을 두고 식용 작물과 경쟁한다.<ref>Holt-Gimenez, Eric (2007). ''Biofuels: Myths of the Agrofuels Transition''. ''Backgrounder''. Institute for Food and Development Policy, Oakland, CA. 13:2 {{웹 인용|url=http://www.foodfirst.org/en/node/2638 |title=Archived copy |accessdate=2013-09-05 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130905224139/http://www.foodfirst.org/en/node/2638 |archivedate=2013-09-05 |df= }} {{웹 인용|url=http://www.foodfirst.org/fr/node/1712 |title=Archived copy |accessdate=2013-09-05 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130906121836/http://www.foodfirst.org/fr/node/1712 |archivedate=2013-09-06 |df= }}</ref> 전형적인 비식용 에너지 작물에는 산업용 삼(일부 국가에서는 불법임), 지팽이풀(switchgrass) 억새, [[버드나무속|버드나무]], [[사시나무속|사시나무]] 종들이 포함된다.
* 바이오연료: 얼룩말 노폐물에서 발견되는 클로스트리디움(''Clostridium'') 세균의 균주인 TU-103은 거의 모든 형태의 셀룰로스를 [[뷰탄올]] 연료로 전환시킬 수 있다.<ref>{{웹 인용 |url=http://tulane.edu/news/releases/pr_082511.cfm |title=Cars Could Run on Recycled Newspaper, Tulane Scientists Say |author=Hobgood Ray, Kathryn |date=August 25, 2011 |work=Tulane University news webpage |publisher=Tulane University |accessdate=March 14, 2012 |보존url=https://web.archive.org/web/20141021085626/http://tulane.edu/news/releases/pr_082511.cfm |보존날짜=2014-10-21 |url-status=dead }}</ref><ref>{{웹 인용|url=http://www.greenprophet.com/2012/01/zebra-butanol-biofuel/ |title=Put a Zebra in Your Tank: A Chemical Crapshoot? |author= Balbo, Laurie|date=January 29, 2012 |work= |publisher=Greenprophet.com |accessdate=November 17, 2012}}</ref>
* 건축 재료: 물에서 셀룰로스의 하이드록시기의 결합은 플라스틱 및 레진의 사용에 대한 대안으로 스프레이가 가능한 성형 가능 물질을 생성할 수 있게 한다. 재활용이 가능한 재료는 방수성 및 방화성을 나타낼 수 있다. 셀룰로스는 건축 재료로 사용할 수 있는 충분한 강도를 제공한다.<ref>{{웹 인용|url=http://www.gizmag.com/zeoform-cellulose-water/28796 |title=Zeoform: The eco-friendly building material of the future? |publisher=Gizmag.com |accessdate=2013-08-30}}</ref> 재활용 종이로 만든 셀룰로스 단열재는 건물 단열을 위한 환경적으로 바람직한 소재로 널리 보급되고 있다. 이것은 방염(防炎)을 위해 [[붕산]]으로 처리될 수 있다.
* 기타: 셀룰로스는 얇고 투명한 필름인 셀로판으로 전환될 수 있다. 셀룰로스는 1930년대 중반까지 사진 및 영화 필름에 사용된 [[셀룰로이드]]의 기본 재료이다. 셀룰로스는 벽지 접착제에 사용되는 메틸셀룰로스 및 카복시메틸셀룰로스와 같은 수용성 [[접착제]] 및 결합제를 제조하는데 사용된다. 또한 셀룰로스는 [[친수성]] 및 흡습성이 높은 스펀지를 만드는데 사용된다. 셀룰로스는 [[무연 화약]]에 사용되는 [[나이트로셀룰로스]](질산 셀룰로스)의 제조의 원료이다.
* 제약: 마이크로크리스탈린셀룰로스와 같은 셀룰로스 유도체는 수분을 보유하고, 안정제 및 [[증점안정제]]가 되고, 약물 정제를 강화하는 이점을 가지고 있다.<ref>{{저널 인용|pmid=24993785|year=2014|last1=Thoorens|first1=G|title=Microcrystalline cellulose, a direct compression binder in a quality by design environment--a review|journal=International Journal of Pharmaceutics|volume=473|issue=1–2|pages=64–72|last2=Krier|first2=F|last3=Leclercq|first3=B|last4=Carlin|first4=B|last5=Evrard|first5=B|doi=10.1016/j.ijpharm.2014.06.055|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517314004840?via%3Dihub}}</ref>

== 같이 보기 ==
* [[녹말]]
* [[글리코젠]]

== 각주 ==
{{각주}}

== 외부 링크 ==
* {{위키공용분류-줄}}
* {{cite EB1911|wstitle=Cellulose |volume=5 |short=x}}
* [https://web.archive.org/web/20090426122947/http://www.cermav.cnrs.fr/glyco3d/lessons/cellulose/index.html Structure and morphology of cellulose] by Serge Pérez and William Mackie, CERMAV-[[CNRS]]
* [https://web.archive.org/web/20051001072830/http://www.lsbu.ac.uk/water/hycel.html Cellulose], by Martin Chaplin, London South Bank University
* [https://web.archive.org/web/20050426105859/http://msa.ars.usda.gov/la/srrc/fb/ca.html Clear description of a cellulose assay method] at the Cotton Fiber Biosciences unit of the USDA.
* [http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?ch=infotech&sc=&id=17127&pg=1 Cellulose films could provide flapping wings and cheap artificial muscles for robots] – TechnologyReview.com
* [https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0110.html CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - Cellulose]

{{탄수화물}}
{{전거 통제}}

[[분류:셀룰로스| ]]
[[분류:다당류]]
[[분류:종이]]
[[분류:부형제]]
[[분류:목재]]
[[분류:증점제]]